ÔI4 CoyiiLiiAT. — Cours élémentaire sur la fabrication 



de cuivre : si on prolonge l'action de l'oxigène le proloxide de cui- 

 vre se change en bioxide qui est noir. 



Le soufre, le phosphore, l'arsenic, le chlore, le brome et la 

 plupart des métaux s'unissent directement au cuivre. Une très- 

 petite quantité de phos[)horc ou d'arsenic , suffit pour blanchir le 

 cuivre et le rendre dur et cassant. 



Le carbone ne s'unit pas en proportions définies avec le cuivre. 

 Ce métal tenu longtemps en fusion dans un creuset brasqué n'aug- 

 mente pas sensiblement de poids. 



Le cuivre fondu en plaques a une cassure grenue à grains d'au- 

 tant plus fins que les plaques sont coulées plus minces. 

 La cassure du cuivre forgé présente un nerf court et soyeux. 

 Autrefois le cuivre le plus renommé provenait de la Suède , de 

 la Norwège et de la Hongrie. On le fournissait en plaques rondes 

 nommées rosettes. Mais l'industrie du raffinage du cuivre a fait de 

 notables progrès , en Angleterre. Ainsi dans ce pays on purifie 

 toute espèce de cuivre et on le vend dans le commerce en plaques 

 rectangulaires et sous la dénomination de cuivre afflué. L'exploita- 

 lion des minerais de cuivre de l'Australie a pris un grand déve- 

 loppement depuis un certain nombre d'années et a fait une redou- 

 table concurrence aux produits des autres pays et notamment au 

 cuivre du Chili et de la Russie. 



L'examen du cuivre se fait par les analyses chimiques, et par des 

 essais mécaniques, de forge et de fusion. 



Les procédés d'analyse sont suffisamment détaillés dans les ou- 

 vrages de chimie ; nous nous dispenserons d'en parier : au besoin 

 nous recommanderions le cours de chimie générale par Pelouze et 

 Fremy. Nous nous bornerons donc à indiquer les autres procédés 

 pour l'examen du cuivre, qui , sans avoir la rigueur scientifique de 

 l'analyse, n'en conduisent pas moins à un jugement qui n'est, pour 

 ainsi dire, jamais en défaut sur la bonne ou la mauvaise qualité du 

 métal présenté. 



On brise les plaques de cuivre : elles doivent montrer une tex- 

 ture grenue d'une couleur rouge brique assez vive : une teinte uni- 

 forme, une cassure arrachée. La rupture ne doit avoir lieu qu'a- 

 près de grands efforts proportionnés d'ailleurs aux dimensions de 

 l'échantillon. 



Le cuivre doit se laisser forger sans présenter de crevasses ni de 

 doublures : il doit se laisser étirer au marteau en fils très-minces; 

 rompu après avoir été forge il doit montrer du nerf, un aspect 

 soyeux et un éclat très-vif. 



